标题：再生料
拼音
zai sheng liao
定义
再生料：一切工业上可以回收，通过某种加工过程而可以再次使用的原料称之为再生料。
特性
1.回收利用的原料。
2.在某些属性方面却又强过新料，某些属性与新料还是一样，其他属性仍然要差过新料。
优点
因为世界资源永远是人类的一大热门话题，节约资源的口号以慢慢深入到人心，因此再生料的觉醒也是必然的，这样人们通过资源的回收利用，才能真正的做到环保节能。再生料最大的优点就是价格绝对比新料便宜，虽然它在整体上的性能与属性都不如新料强，但是我们在很多产品制作方面就没必要使用那种各方面属性和性能都好的材料来制作它，这样浪费了很多很多没必要的属性，而再生料就不同了，根据不同的需要，只需要加工某个方面的属性，能够制造出对应的产品即可，这样不会让资源流失。
用途
再生料一般都是化工产品的回收再利用而产生的，通过某种加工手段，制造出各种相对应的产品，产品需求不同，再生料的属性也就不同，这样就可以利用再生料制造出不同的产品，因为世界资源的问题。使用再生料的用户越来越多，塑料产品制造商也越来越青睐与再生料的使用。
再生料的简单鉴别
1、看表面的光亮度
2、看白度，不光看表面的，主要是看切面的白度。
3、看硬度，用牙咬一下就知道，好料都硬，太软了说明不纯。
4、看是否沉水，就是看石粉量，一般的再生料中或多或少会有石粉的，因为进来的原料中就不是很纯了，如果不另加石粉的话，一般不会沉水。 [1]
分类
再生料根据材料不同，有很多分类，一般以塑料再生料最多，再生塑料颗粒是根据使用的原料不同，以及加工生产出来的 再生塑料颗粒的特点来区分等级，一般分为一级 再生塑料颗粒、二级 再生塑料颗粒、三级再生塑料颗粒。 
一级再生塑料颗粒引
是指所使用的原料为没有落地的边角料，也称之为下角料，也有些是水口料、胶头料等，质量比较好，没有使用过的，在加工新料的过程之中，剩余的小边角，或者是质量不过关的再生塑料颗粒。用这些毛料加工出来的再生塑料颗粒，透明度较好，其 再生塑料颗粒的质量可以同新料相比，因此称为一级再生塑料颗粒或者是特级再生塑料颗粒。
二级再生塑料颗粒引
是指原料已使用过一次的，但是高压再生塑料颗粒除外，高压再生塑料颗粒中使用进口大件居多，进口大件如果为工业膜，是没有经过风吹日晒的，故其质量也非常好，加工出来的 再生塑料颗粒透明度好，这时也应该根据 再生塑料颗粒的光亮度及表面是否粗糙来判断。 
三级再生塑料颗粒引
是指原料已使用过两次或者多次的，加工出来的 再生塑料颗粒，其弹性，韧性等各个方面均不是很好，只能用于注塑。而一、二级 再生塑料 颗粒可以用于吹膜、拉丝等用途。 特级再生塑料颗粒：接近原料，原料价格的80-90%； 一级 再生塑料颗粒：原料价格的70-80%； 二级再生塑料颗粒：原料价格的50-70%； 三级再生塑料颗粒：原料价格的30-50%。 时从品质上分：拉丝、吹膜、喷丝， 一级、二级、注塑填充等。有时是同一等级再分级。
聚丙烯，聚乙烯再生料质量标准
一、丙料
1、特级丙料
①无沉水料。
②原料是透明，颜色为无色或白色。
③熔点：约172℃，熔融后无不熔物及炭黑等杂质。
④灰份：燃烧时有少许炭黑析出，火焰为黄色，熔落物无黑色，燃烧后无灰份。
⑤拉伸：烧熔后灭火，用小木棒接触熔物，拉取20cm长的丝，待冷却后观察，丝应光滑，且还能冷拉伸150%以上。
2、特级丙料下限
①无沉水料。
②原料是透明，颜色为偏灰、黄等（因加工温度偏差所致）。
③熔点：约172℃，熔融后无不熔物及炭黑等杂质。
④灰份：燃烧时有少许炭黑析出，火焰为黄色，最后有少许黑烟，熔落物有少许炭黑，燃烧后基本无灰份，灰份≤1%。
⑤拉伸：烧熔后灭，用小木棒接触熔物，拉取20cm长的丝，待冷却后观察，丝应光滑，且还能冷拉伸150%以上。
3、一级丙料
①无沉水料。
②原料是透明或蜡状，颜色为淡灰色、淡黄或白色。
③熔点：约172℃，熔融后无不熔物及炭黑等杂质。
④灰份：燃烧时火焰为黄色，后随着炭黑析出，最后带黑烟，熔落物先为蜡状，后因含炭为黑色。灰份透明≤1%，白色≤2%。
⑤拉伸：烧熔后灭，用小木棒接触熔物，拉取20cm长的丝，待冷却后观察，丝应光滑，且还能冷拉伸100%以上。
4、一级丙料下限
①无沉水料。
②原料是透明或蜡状，颜色为淡灰色、淡黄色或白色，比一级料颜色稍深。
③熔点：约172℃，熔融后无不熔物及炭黑等杂质。
④灰份：燃烧时火焰为黄色，后随着炭黑析出，最后带黑烟，熔落物先为蜡状，后因含炭为黑色。灰份透明≤1%，白色≤3%。
⑤拉伸：烧熔后灭，用小木棒接触熔物，拉取20cm长的丝，待冷却后观察，丝应光滑，且还能冷拉伸80%以上。
5、二级丙料
①无沉水料。
②原料是透明或蜡状，有光泽度，颜色白色、黄色、绿色等，切口颜色与料颜色一致。
③熔点：约172℃，熔融后无不熔物及炭黑等杂质。
④灰份：燃烧时火焰为黄色，后随着炭黑析出，变成火炬状并带黑烟，火焰稳定，无爆燃。熔落物先为蜡状，呈灰色，燃后可肉眼见到少许白色灰份，灰份≤5%。
⑤拉伸：烧熔后灭，用小木棒接触熔物，拉取20cm长的丝，待冷却后观察，丝应光滑，且还能冷拉伸80%以上。
6、三级丙料
①无沉水料。
②原料有少许光泽度，颜色为白、黄、绿等，切口颜色与料身颜色一致。
③熔点：约172℃，熔融后无不熔物及炭黑等杂质。
④灰份：燃烧时火焰为黄色，后随着炭黑析出，变成火炬状并带黑烟，火焰稳定，无爆燃。熔落物先为蜡状，呈灰色，燃后可肉眼见到少许白色灰份，灰份≤7%。
⑤拉伸：烧熔后灭，用小木棒接触熔物，拉取20 cm长的丝，待冷却后观察，丝应光滑，且还能冷拉伸50%以上。
7、三级丙料下限
①沉水料≤5%。
②原料有少许光泽度，颜色为白、黄、绿、蓝等，切口颜色比料身颜色稍白。
③熔点：约170℃，熔融后可肉眼分辨少许不熔物，不熔物颗粒较微。
④燃烧时火焰为黄，后有少许灰黑，燃烧加剧，因含杂物有少许爆燃现象，熔落物呈灰色，燃后可肉眼看到少许灰份，灰份≤10%。
⑤拉伸：烧熔后灭，用小木棒接触熔物，拉取20cm长的丝，待冷却后观察，丝不光滑，较脆，还能冷拉伸20%以上。
8、四级丙料
①沉水料≤10%。
②原料无光泽度，颜色为灰、黑黄、黑绿等，切口较白。
③熔点：约170℃，熔融后可肉眼分辨少许不熔物，不熔物颗粒较小。
④燃烧时火焰为黄，后有少许灰黑，燃烧加剧，因含杂物有少许爆燃现象，熔落物呈灰色，燃后可肉眼看到少许灰份，灰份≤15%。
9、五级丙料
①沉水料≤20%。
②原料无光泽度，颜色偏黑，因再生次数多，可见到切口有较多小孔。
③熔点：约165℃，熔融后可肉眼分辨少许不熔物，不熔物颗粒较小。。
④燃烧时火焰为黄，后有少许灰黑，燃烧加剧，因含杂物有少许爆燃现象，熔落物呈灰色，燃后可肉眼看到少许灰份，灰份≤20%。
二、乙料
1、特级高压料
①无沉水料。
②原料呈透明状，有较好光泽度，颜色无色最好，白色次之，淡灰色最差。
聚丙烯，聚乙烯再生料质量标准
③熔点：约165℃，熔融后无不熔物及其他杂质。
④燃烧有石油味，火焰为黄色，基本无炭黑析出，熔落物与原料颜色基本一致，无灰份。
2、一级高压料
①无沉水料。
②原料呈半透明状，光泽度较好，颜色稍白或淡灰色。
③熔点：约165℃，熔融后无不熔物及其他杂质。
④燃烧有石油味，火焰为黄色，基本无碳黑析出，熔落物与原料颜色基本一致，灰份≤1%。
3、二级高压料
①无沉水料。
②原料呈蜡状，有少许透明度，光泽度较好，颜色为白色或淡灰、淡黄色。
③熔点约165℃，熔融后可肉眼分辨出有杂质。
④燃烧有石油味，火焰先为黄色，然后有炭黑析出，冒少许黑烟，最后有少许黑色物残余，灰份≤5%。
4、三级高压料
①无沉水料。
②原料呈蜡状，有光泽度，有透明度，颜色为灰、黄、淡蓝色等。
③熔点约165℃，熔融后可肉眼分辨出有杂质。
④燃烧有石油味，火焰为淡黄色，有少许黑烟，残余物为黑色，灰份≤8%。
5、四级高压料
①无沉水料。
②原料有蜡状感，光泽度差，颜色偏黑、黄等，无透明度。
③熔点约165℃，熔融后颜色较黑，难分辨炭黑等不熔物，但可能有小粒不熔物。
④燃烧有石油味，火焰为淡黄色，有少许黑烟，残余物为黑色，灰份≤10%。
PP、PE、PET的区分
华源塑胶针对于PP、PE、PET混合粉碎料，可以将其先放入水池中，由于PET的密度最大，其相对密度在1.30--1.38，则PET将会下沉。然后，开始向池中倒入酒精，中和水的密度，将密度调到0.91，看到水中的PE下沉时，则已调好。
利用密度法来分离PP、PE、PET混合物。[2]
PP的密度在0.89--0.91，PE的密度在0.91---0.965，PET密度在1.30---1.38。